SÉANCE DU 8 MAI I922. 1233 



contenaient encore de l'air occlus qui ne disparaît que sous l'effet du vide 

 partiel. 



Après chauffage à 200° on observe que la couleur des éprouvettes a 

 varié, par suite de la décomposition partielle des matières organiques 

 qu'elles renferment toutes. Ces matières organiques ne disparaissent 

 qu'après chauffage prolongé au rouge en atmosphère oxydante. 



Jusqu'à 300° la perte au feu est peu sensible pour les argiles, les kaolins 

 et les bauxites. Toutefois, on observe que la bauxite de Maussannes, qui 

 contient 25 pour 100 d'eau de combinaison en perd près de la moitié, 

 tandis que la bauxite du Var qui contient i5 pour 100 d'eau, n'a perdu 

 que I pour 100 (eau hygrométrique). 



Le kaolin d'Algérie qui contient 23 pour 100 d'eau perd également une 

 quantité d'eau notable à la température de 300". 



Après chauffage a 3oo° les éprouvettes, faites avec les matières broyées 

 puis agglomérées, se délitent encore lorsqu'on les met dans l'eau. Mais 

 entre 300" et 400° ces éprouvettes agglomérées subissent une transforma- 

 tion spéciale. Elles deviennent dures, ne se délitent plus ni dans l'eau 

 froide, ni dans l'eau bouillante, que cette eau soit additionnée ou non 

 d'une petite quantité d'acides ou d'alcalis. On peut dire qu'elles sont 

 céramisées . 



Les courbes représentées dans la figure i ci-après représentent les pertes 

 au feu des matériaux suivants : 



V, bauxite du Var; C, kaolin des Eyzies; A, kaolin d'Algérie (région 

 de Bône); M, bauxite de Maussannes. 



On voit par ces courbes que ces différentes matières, à la température 

 de 600", perdent à peu près la même quantité d'eau de combinaison, 

 soit i3 à i4 pour 100. Celles qui contiennent une plus grande proportion 

 d'eau de combinaison la perdent vers 3oo''. Il y a donc pour les bauxites, 

 comme pour les kaolins, un même hydrate fixe qui se décompose à 600° et 

 qui renferme \l\ pour 100 d'eau. 



La courbe M 6 est celle d'un morceau de bauxite de Maussannes brute; la 

 courbe M/) est celle de même bauxite pulvérisée et comprimée à 377''^; la 

 courbe Mm est celle de la même bauxite broyée et préparée en pâte molle; 

 la courbe Cp est celle d'une éprouvette en kaolin des Eyzies, préparée en 

 poudre humide à la pression de 377''S; la courbe Cm est celle du même 

 kaolin préparé en pâte molle. 



Il faut retenir de ces expériences deux observations nouvelles : 



i** Les substances (argiles, kaolins, bauxites) qui renferment plus de 



